706 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



der einschichtigen Strecken mehrschichtiger sowie die Kantenzellen im 

 Tangentialschnitt rundlich bis vier- bez. dreiseitig, im Lichten 0,032 bis 

 0,080 mm hoch und 0,012 — 0,032 mm breit, die mehrschichtiger Mark- 

 strahlen und Markstrahlanteile meist rundlich und nur 0,012 — 0,024 mm 

 hoch, 0,08 — 0,020 mm breit; alle derbwandig, im Radialschnitt liegend 

 bis quadratisch und (an den Kanten) aufrecht (bis 3 mal höher als breit), 

 mit reichlicher Tüpfelung der Tangential wände, gegen Gefäße mit oft 

 auffällig großen, ungleich geordneten rundlichen bis elliptischen Tüpfeln, 

 so namentlich an den Markstrahlkanten. Zellen des Strangparenchyms oft 

 kurz, manche nur 0,044 mm hoch, doch stets kristallfrei; Tüpfelung 

 gegen Gefäße der von Markstrahlzellen oft ähnlich. Hoftüpfel der Gefäße 

 oft dicht nebeneinander, eckig rund, bis 0,004 mm breit, mit querspalt- 

 förmiger Pore, auch gegen groß getüpfelte Markstrahlzellen meist nicht ab- 

 geändert. Tüpfelung der Fasern spärlich und wenig bemerkbar. In den 

 Gefäßen da und dort weite, dünnwandige Thyllen, in den Zellen der 

 Markstrahlen und des Strangparenchyms lebhaft gelb- bis rötlichbrauner^ 

 in Alkohol unlüslicher Inhalt, meist als ungleich starker Wandbeleg, 

 einen weiten blasenfürmigen Hohlraum oder mehrere solcher umschließend. 

 Eisenchlorid färbt den Kernstoff tiefschwarz und schwärzt in geringerem 

 Grade auch die Wände der Zellen und Gefäße. 



Dieses gut zu bearbeitende, auch eine schöne Politur annehmende 

 Holz scheint echtem Njabibolze^) entschieden näher zu stehen als die 

 so bezeichnete Holzprobe aus Kamerun (Nr. 122). Die Ähnlichkeit mit 

 Mahagoni wird durch die engen Gefäße einigermaßen beeinträchtigt, vom 

 »BuUetree« unterscheiden es die hellere Färbung und das geringere Ge- 

 wicht 2). Ein wertvolles Nutzholz, in »gemusterten« Stücken (s. Fig. 162) 

 besonders auch für die Möbeltischlerei, zu Türfüllungen u. dgl. geeignet. 



»Afrikanisches Birnholz« wird auch das Mbondoholz genannt 

 (siehe dieses). 



124. Ebenhölzer. 

 Der Name »Ebenholz« ist verschiedenen dunkelfarbigen Hölzern ge- 

 geben worden, die sich durch beträchtliche Härte und Schwere aus- 

 zeichnen, ein möglichst dichtes Gefüge besitzen und eine schöne Politur 

 annehmen. So spricht man von »grünem« und von »rotem« Ebenholze 3). 



1) Dieses soll übrigens mühsam zu politieren sein (Jentsch, 1. c, p. 176). 



2) Mikroskopisch auch die weniger dickwandigen Fasern, die meist zweischich- 

 tigen Querzonen des Strangparenchyms und die seltenere Thyllenbildung. 



3) Siehe p. 457. — Das »weiße Ebenholz«, dessen Stammpflanzen ebendort 

 angeführt sind, hat nach Wiesner (Rohstoffe, 1. Aufl., p. 586) seinen Namen von 

 dem inselartigen Auftreten des schwarzen Kernes im hellen Splinte, wodurch Schnitt- 

 flächen ein geflecktes Aussehen erhalten. Vgl. auch pp. 401, 405, 406 u. Stone, 1. c, 

 Index- 



